33,3. Referate. 3I5 



a) KristallgTenzenätznng, 



b) Kristallfelderiitzuiig, 

 0) Kristallfigurcnätzung, 



Zwischeu den Kristalion sind feine Grenzschichten , in welchen 

 das Metall in einem anderen Zustande als im Kristall selbst ist. Daß 

 es dort amorph sei, leugnet Verf. Und die uneingeschränkte Annahme 

 der Anwesenheit von Fremdstoffen hält er auch nicht für erwiesen. 

 Er neigt mehr zu der Theorie , daß Oberflächenkräfte die Moleküle 

 zu einer anderen Lagerung veranlassen. Jedenfalls setzen diese Grenz- 

 schichten dem Ätzmittel einen anderen Widerstand entgegen als das 

 Kristallinnere. Einmal ist er geringer, das andere Mal größer. Da- 

 durch schaft't die Kristallgrenzenätzung entweder feine Furchen (beim 

 Eisen) oder Rippen (beim Kupfer und Aluminium). 



Bei der Kristallfelderätzung (z. B. von a-Messing mit lOprozen- 

 tiger Amraoniumpersulfatlösung) wird der Bereich jedes Kristalles 

 durch Helligkeitsunterschiede von dessen ganzer Fläche angezeigt. 

 Bei bestimmten Winkeln zwischen den Lichtstrahlen und seinen Achsen 

 erreicht jeder Kristall ein Höchst- und Niedrigstmaß von Hellig- 

 keit. Relativbewegungen zwischen dem Schliff und der Lichtquelle 

 des Mikroskops verändern die Helligkeitsverteilung auf dem Schlifl'. 

 Diese Erscheinung, welche mit dem „Labradorisieren" äußerlich über- 

 einstimmt, kann als dislozierte (unterbrochene) Reflexion bezeichnet 

 werden. Unter den Figuren sind zwei von einer Kupfer-Zink-Legie- 

 rung, welche mit einem ammoniakgetränkten Wattebausch ätzpoliert 

 wurden, sehr instruktiv. Die eine ist homogen geglüht und zeigt unter 

 dem Mikroskop kaum eine Struktur , Avährend in der anderen ein 

 kupferreicher Dendrit in der helleren zinkreicheren Masse liegt. 



Die Kristallfigurenätzung kommt dadurcli zustande, daß geeignete 

 Ätzmittel auf den Kristallen Gebilde bloßlegen, welche den in der 

 Mineralogie planmäßig durchforschten Ätzfiguren völlig ähneln. Be- 

 decken die Ätzfigureu ganze Kristallflächen , spricht man von Ätz- 

 gefüge. (Beispiele: Gold -Magnesium -Mischkristalle geätzt mit Brom- 

 salzsäure, Kupfer- Zinn- Mischkristalle geätzt mit Ammoniak.) — 



Für die Entnahme der Probestücke , welche in mikroskopische 

 Schliff"e umgewandelt werden sollen, ist die genaue Kenntnis der Korn- 

 gliederung von grundlegender Bedeutung. So hat man bei Gußstücken 

 zu beachten, daß das Gefüge der Raudzoue meist senkrecht zu den 

 äußeren Abkühlungsflächen nadelig ist. Bei Preß-, Zieh- und Walzgut 

 ist auf Seigerungserscheinungen und Einschlüsse Rücksicht zu nehmen. 

 Draht, feine Profile u. dgl. werden vor dem Zerteilen in Wood- 

 Metall eingelegt. Bei der Lostrennung darf das Metall keine bleibende 

 Gefügeänderung annehmen. Gehärteter Stahl erleidet solche schon 

 durch geringes Erwärmen. 



Bei der Besprechung des Schleifens und Polierens wird der Hand- 

 arbeit der VorzuiT vor der maschinellen Bearbeitung gegeben. 



